RESISTIVITÀ dell'alluminio A DIVEUSE TEMPERATURE 147 



Per l'alluminio 99,7 ^/o senza dubbio il prodotto ^a è un 

 po' minore della detta media e certamente prossimo a 0,0001130. 

 Invece nell'alluminio a tenore pili basso pare che il detto pro- 

 dotto si mantenga più alto e giunga anche a 0,000116 circa. 



Accertato cosi il valore 0,000118 per l'alluminio di purezza 

 superiore al 99,5 %, si può dire che nell'alluminio meno puro 

 il prodotto A* a non è certamente molto variabile; ma è pro- 

 babile che la natura delle impurità e la loro proporzione in- 

 fluisca con effetti diversi nei diversi casi, così che non si può 

 stabilire una regola semplice, cioè una relazione semplice tra 

 il valore del prodotto i?a e la percentuale di alluminio. 



Quando si richieda soltanto un valore approssimato della 

 resistività, si potrebbe adottare il seguente procedimento, dove 

 non occorre conoscere le dimensioni del filo e non c'è bisogno nep- 

 pure di una resistenza campione. 



Dato il filo di lunghezza qualunque, scelta possibilmente in 

 modo da poter fare una buona misura di resistenza coll'appa- 

 recchio che si ha a disposizione, si determina il coefficiente Oo 

 con due misure di resistenza, l'una alla temperatura dell'am- 

 biente e l'altra a caldo, da 80° a 100°. Essendo r^ r^ le due 

 resistenze trovate e t^ t^ le due temperature rispettive, si cal- 

 cola Qq colla formola seguente, la quale richiede soltanto il rap- 

 porto delle due resistenze e non il loro valore assoluto: 



-^-1 

 ri 



*o 



On = 



l2 fi 



Se il valore così trovato di Oo risulta prossimo a 0,004270. 

 vuol dire che si tratta di un alluminio quasi puro e la resi- 

 stività si può ritenere eguale prossimamente a 



■ili 10- . 



a„ 



Se invece Qq risulta notevolmente minore di 0,00427, con- 

 verrà prendere la resistività eguale a 



114.5 iA-6 



«0 



10- 



